48 
Ausser den bisher angeführten Legierungen wurden nach 
der ballistischen Methode noch die drei bleifreien Bronzen 
36a, 70 und 71 untersucht. Es zeigten sich im wesentlichen 
dieselben Erscheinungen, welche bereits bei den bleifreien Bronzen 
Guss 1 und Guss 2 beobachtet wurden. Von besonderem Interesse 
ist hier der grosse Betrag der Temperatur- Hysteresis (20—30°), 
welcher bei 36 a gefunden wurde. 
Da nach dem Erhitzen der Bronzen bis zu ihrer kritischen 
Temperatur und darauf folgender Abkühlung die Magnetisierbar- 
keit in vielen Fällen zugenommen, so lag die Frage auf der 
Hand, ob sich mit weitergehender Abkühlung unter Zimmer- 
Temperatur noch bedeutende Verstärkung erreichen lässt. Ver- 
suche, welche in dieser Hinsicht bis zu einer Temperatur von 
— 120° angestellt wurden, ergaben jedoch, dass die untersuchten 
Bronzen durch die tiefe Abkühlung sozusagen unverändert 
geblieben waren. 
Soweit bisher besprochen, wurden die dilatomet rischen 
Untersuchungen der Bronzen nur um wenige Grad über die 
kritischen Temperaturen der magnetischen Umwandlungen hinaus 
ausgedehnt; letztere traten dabei nur durch äusserst geringe 
Anomalien zu Tage. Ich untersuchte nun noch die Bronzen im 
Dilatometer bis zu einer Temperatur von 520°, um etwaige o b e r - 
halb der magnetischen Umwandlungspunkte gelegene 
Struktur-Umwandlungen aufzufinden. Es zeigte sich, dass meist 
zwischen 400° und 500° weitere Umwandlungen erfolgen, welche 
dilatometrisch von teilweise sehr grossen Anomalien begleitet und 
in vielen Fällen selbst nach Abkühlen auf Zimmertemperatur 
noch irreversibel sind; gleichfalls ergaben sich in sämtlichen 
Fällen dauernde Längenänderungen. So waren nach der 
Dilatation bis 520° die Legierungen P 6, 36 a, Guss 2 und 71 so 
gut wie unmagnetisierbar; Guss 1 und '1J7 8 dagegen waren 
